44 J- Morozewicz, Petrographisch-synthetische Mittheilungen. 



mit dem Tetraeder 00O00 (100) . ^ /. (III) vor. Der ganze 



Habitus der Kryställchen ähnelt vollständig den aus über- 

 schüssigem Na 2 S0 4 + NaCl erhaltenen Haüynen (vgl. dies. 

 Jahrb. 1892. II. 139). Die jetzt erhaltenen sind ausserdem 

 blau, was wohl von beigemischtem CalciumsulM, welches 

 seinerseits kleine Mengen 'Eisensulfid enthält , abhängig ist. 

 Die Mehrzahl der Kryställchen ist durchaus isotrop ; nur in 

 den grössten kann man mit Hilfe des Gypsblättchens Eoth 

 I. Ordnung eine Spur von Doppelbrechung entdecken. Mit 

 stärkeren Systemen (No. 7 Hartnack, 400 x) sind in den- 

 selben nicht allzu zahlreiche Glaseinschlüsse und opake 

 Kügelchen, welche regellos geordnet sind, wahrnehmbar. 

 Sprünge parallel (110) besonders an grösseren Individuen 

 sind nicht selten. Bei Behandlung des Dünnschliffes mit ver- 

 dünnter Salzsäure lösen sich die Kryställchen leicht auf ; dabei 

 scheiden sich aus: gallertartige Kieselsäure, zahlreiche, cha- 

 rakteristische Gypssäulchen in sternartigen Aggregaten und 

 mit der für sie ebenso charakteristischen Auslöschung von 

 * ca. 50° ; dann Steinsalzwürfel und andere dendritisch krystalli- 

 sirende Chloride. 



Die zweite Ausscheidung der Schmelze, die braungelben 

 Nadeln, sind stark doppelbrechend, haben keinen merklichen 

 Pleochroismus und löschen gerade (d. h. parallel ihrer Länge) 

 aus; in Salzsäure lösen sich dieselben nicht auf. Bei den- 

 dritischer Ausbildung sind oft mehrere neben einander liegende 

 Leistchen gleich orientirt und löschen zusammen aus. Es 

 liegt vielleicht ein rhombischer Kalk-Eisen-Pyroxen vor, da 

 in der Mischung Magnesia ganz fehlte. 



Diese Pyroxene sind etwas früher als Haüyn ausgeschieden, 

 da der letztere stets zwischen denselben und besonders in 

 grösseren Glaspartien angetroffen wird, obwohl er idiomorph, 

 der Pyroxen aber schlecht krystallisirt ist (Taf. IV Fig. 1). 



Sehr interessant ist die Umlagerung, welche die Schmelze 

 erlitten hat, nachdem ich eine grössere Menge derselben 

 an der zweiten Stelle des oben beschriebenen Canals (d. h. 

 in einer höheren Temperatur) ca. 2 Wochen gehalten 

 hatte und dann sehr langsam abkühlen Hess. Die Schmelze 

 ist hol okry st allin und sehr porös; die Glasbasis ist ver- 



